( 7«9 ) 

 ter après. Il convient d'employer les ciments purs en coulis, c'est-à-dire 

 avec un grand excès d'eau; leur texture devient ainsi beaucoup plus com- 

 pacte. Ces faits divers ont été expérimentés par les auteurs. 



» MM. Chatoney et Rivot exposent, dans leur Mémoire, les procédés de 

 fabrication des ciments artificiels, notamment des ciments anglais dits de 

 Portland, auxquels on a réussi à donner plus de dureté qu'à la plupart des 

 ciments naturels, tout en rendant leur prise moins rapide, ce qui est un 

 grand'wvantage pour diverses natures de travaux à la mer. Us recomman- 

 dent, en s'appuyant sur des exemples frappants, de n'employer le ciment 

 artificiel qu'après une longue digestion et avec un grand excès d'eau. Il est 

 bon, suivant eux, de le passer au tamis fin pour enlever les parties grossières 

 et les grains vitrifiés qn'il contient. Ces résidus, écrasés et repassés au ta- 

 mis, font prise plus lentement et semblent acquérir une dureté plus grande 

 que le ciment lui-même. 



» Mortiers de chaux et pouzzolanes. — Les pouzzolanes naturelles ont 

 été employées par les Romains pour des ouvrages à la mer qui sont encore 

 aujourd'hui dans un état de conservation parfaite. Les Hollandais s'en sont 

 également servis avec succès pour leurs travaux d'écluse. 



» Mais tous les essais de pouzzolanes naturelles ou artificielles faits dans 

 ces derniers temps ont mal réussi. Suivant MM. Chatoney et Rivot, on 

 éviterait sans doute ces mécomptes dans l'emploi des pouzzolanes si, con- 

 formément à 1 usage des anciens, on les soumettait préalablement à une 

 longue macération. Ces messieurs n'ont pas encore de résultats d'expé- 

 riences à fournir à l'appui de cette assertion, mais elle parait très-ration- 

 nelle. On comprend, en effet, que si la digestion préalable est utile aux 

 mortiers de chaux et même de ciment, elle est indispensable à la réussite 

 des mortiers de pouzzolanes qui diffèrent des premiers en ce que les com- 

 posés de chaux avec la silice et l'alumine existent tout formés par la cuisson 

 dans les chaux et les ciments, et n'ont plus qu'à s'hydrater au moment de 

 l'emploi, tandis que, dans la fabrication des mortiers de pouzzolanes, la si- 

 lice et l'alumine ont à sortir des combinaisons où elles se trouvent dans la 

 pouzzolane pour former par voie humide avec la chaux les composés qui 

 s'hydrateront sous l'eau. On voit par là, en outre, qu'il convient de mé- 

 langer la pouzzolane plutôt avec de la chaux grasse qu'avec de la chaux 

 hydraulique, puisque, dans ce dernier cas, les composés hydrauliques for- 

 més par voie sèche, lors de la cuisson de la chaux, auront fait prise long- 

 temps avant que ceux formés par voie humide s'hydratent, et la prise de ces 

 derniers risquera de causer la désagrégation des mortiers. 



